DESTINES A DES RECHERCHES MAGNETIQUES 



39 



lement du fer foui-ni par la thermite, mais encore celle d'autres 

 métaux qu'on y ajoute avant l'opération. A cause du violent 

 bouillonnement qui se produit, on peut être certain que le bras- 

 sage de la matière est suffisant. Ce procédé extrêmement sim- 

 ple semblait tout indiqué pour des essais de laboratoire ; il n'a 

 malheureusement pas donné de bons résultats. 



Avant de fondre de grosses pièces nous avons procédé à des 

 essais préliminaires avec des quantités de 300 à 400 gr., on a 

 employé du cobalt à 98-99 ^/o de Merck. Les fusions étaient 

 faites dans des creusets en terre réfractaire. Ceux-ci se cassaient 

 à ces hautes températures et il fallut les enterrer dans du sable 

 pour empêcher le métal de se répandre. Il était facile de dimi- 

 nuer ou d'augmenter le temps de refoidissement, mais nous 

 n'avons pas constaté de différence provenant de ce fait. 



Pour les premières pièces de petites dimensions nous avons 

 obtenu les résultats suivants : 



Le gain moyen est de 6,9 "o, alors que nous aurions dû 

 atteindre 9'Vo. 



Les échantillons contenaient beaucoup de soufflures. Nous 

 avons opéré sur des quantités plus grandes de matière, comp- 

 tant qu'une partie au moins du lingot serait assez homogène 

 pour y tailler des pièces polaires d'un électro-aimant. Ces 

 pièces ont donné un gain de 2 %, tandis que des échantillons 

 prélevés dans le même lingot donnaient 4,5" n. Cette nouvelle 

 perte de 4,5 "/o à 2 Vo provient en partie de la présence de 

 nombreux trous, et aussi du fait qu'une partie seulement du 



